PARTIE EXPJERIMENTALE. 



pages, ne s'y connoisscnt ou n'y regardent pas, et 

 paient souvent comme tres boa du fer que le far- 

 deau fait rompre , ou que la rouille detruit en pen de 

 temps. 



Autant les chaudes vives et poussees jusqu'au blanc 

 deteriorent le fer, atitant les chaudes donees, ou Ton 

 ne le rongit que couleur de cerise, semblent 1'ame- 

 liorer. (Test par cette raison que les fers destines a 

 passer a la fenderie ou a la batterie ne demandent 

 pas a etre fabriques avec autant de soin que ceux 

 qu'on appelle fers marc hands., qui doivent avoir toute 

 Jeur qualite. Le fer de tirerie fait une classe a part. II 

 ne peut etre trop pur : s'il contenoit des parties he- 

 terogenes, il deviendroit tres cassant aux dernieres 

 filieres. Or il ii'y a d'autre raoyen de le rendre pur 

 que de le faire bien suer en le chauffant la premiere 

 fois jusqu'au blanc, et le martelant avec autant de 

 force que de precaution, et ensuite en le faisant en- 

 core chauffer a blanc, afin d'achever de le depurer 

 sous le martinet en I'altongeant pour en faire de la 

 verge crenelee. Mais les fers destines a etre refendus 



o 



pour en faire de la verge ordinaire, des fers aplatis, 

 des languettes pour la tole, tous les fers, en un mot, 

 qu'on doit passer sous les cylindres, n'exigent pas le 

 menie degre de perfection , parce qu'ils s'ameliorent 

 au four de la fenderie, ou Ton n'emploie que du bois, 

 et dans lequel tous ces fers ne preiinent une chaleur 

 que du second degre, d'un rouge couleur de feu, qui 

 est suffisant pour les^kpollir, et leur perniet de s'a- 

 platir et de s'etendre sous les cylindres, et de se fen- 

 dre ensuite sous les taiilants. Neanmoins, si Ton veut 

 avoir de la verge bien douce, comme celle qui est 



